Martens: Über technische Prüfuug des Kautschuks und der Ballunstoffe. oho 



Flächenformen auszuführen. Versuche dieser Art werden demnächst 

 in Angriff genommen werden. 



Neuerdings hat man geglaubt, den Verhältnissen im Ballon näher 

 zu kommen, indem man aus den zu prüfenden Stoffen zylindrische 

 kleine Ballons herstellte und diese zum Zerplatzen brachte. Die Kosten 

 der Prüfungen werden hierdurch erheblich vermehrt, und ich fürchte, 

 daß die Sache selbst dadurch nicht einfacher und klarer wird; denn 

 es wird bei kurzen Zylindern immer schwer sein, die Wirkung der 

 Enden auszuschließen, die ähnlicher Art sein werden, wie sie oben 

 bezüglich der Randspannungen an den Ringen besprochen worden 

 ist. Ganz besonders ist dies aber dann zu erwarten, wenn die Enden 

 etwa durch feste Scheiben gebildet werden, an die der Ballonstoff 

 angeschlossen ist. Dazu kommt, daß der Stoffverbrauch größer werden 

 wird als bei der Prüfung mit dem Zerplatzapparat. Die Probenher- 

 richtung und die Versuchsausfülirung dürften ebenfalls teurer werden. 



Von militärischer Seite ist in Vorschlag gebracht worden, die 

 Stoffestigkeit überhaupt nicht an schmalen Streifen, sondern an meter- 

 breiten Stoffproben zu ermitteln, um unmittelbar die Festigkeit auf 

 I m Breite zu erhalten. Ich glaube, daß dieser Vorschlag immer nur 

 eine Liebhaberidee bleiben wird, denn abgesehen von dem Stoffver- 

 brauch, dürfte es kaum gelingen, der versuchstechnischen Schwierig- 

 keiten Herr zu werden und den vielen möglichen Einwendungen zu 

 begegnen. Ebenso geringe Aussicht hat m. E. der Vorschlag, an einem 

 wirklichen Ballonmodell die Festigkeit des Stoffes ermitteln zu wollen, 

 für den sein Verfechter geltend machte, daß er vollkommener der 

 Wirklichkeit entsprechen würde, weil er zugleich auch die Festigkeit 

 der Verbindungen (Nähte) ergeben würde. Einzelversuche werden 

 immer das Gefühl der Unsicherheit hinterlassen, und daher wird man 

 nach meiner Überzeugung immer dabei bleiben, auch bei der Ballon- 

 stoffprüfung der Mittelbildung aus einer ausreichenden Zahl von Einzel- 

 versuchen den Vorzug zu geben. Dies wird sicherer, billiger und 

 zweckmäßiger sein, als alle die vermeintlichen Vereinfachungen. Das 

 Materialprüfungsamt empfiehlt hiernach bis auf weiteres stets, die 

 Stoffprüfungen an 50 mm breiten Streifen nach zwei oder vier Haupt- 

 richtungen sowie Zerplatzversuche mit kreisförmigen Proben vorzu- 

 nehmen. In letztere können dann auch Proben mit Stoffverbindungen 

 (Nähte, verklebte t Überlappungen) eingeschlossen werden. Bei den 

 bisher ausgeführten Versuchen wurde erkannt, daß die Stoffe fast 

 immer im Scheitel der Kalotte platzten und selten am Einspannring. 



Nach den Versuchen mit kreisförmigen Proben von verschiedenem 

 Durchmesser habe ich das Schaubild 2 1 entworfen, das zeigt, in 

 welchem Maße bei gleichem Stoff der Zerplatzdruck von dem Ring- 



